事故防止テスト・シリーズ（１４−４）

タイルカーペットから発生する化学物質

東京都消費生活総合センター

目

次

１．目的

１２．テスト品

１３．テスト対象物質

１４．テスト方法

１５．テスト結果

１( 1 )ヘ ッ ド ス ペ ー ス 法 に よ る 測 定 結 果

１( 2 )小 型 チ ャ ン バ ー 法 に よ る 測 定 結 果

３ア．放散速度４イ．指針値との比較

４６．表示

５７．結果に基づく措置

５８．消費者へのアドバイス

５資料１８資料２９資料３10

１．目的
住宅内には様々な化学物質が含まれている建材や日用品がある。近年、住宅の気密性が向上したことと相まって都のセンターには化学物質により健康被害を受けたという相談が寄せられている。カーペット類もその一つであり、平成１０年度以降の相談件数は８件となっている。
そこで、カーペット類の中で、消費者が自分で手軽に敷きつめることができるタイルカーペットについて、製品から揮発する化学物質を調査し、事故防止のための情報として消費者へ提供することとする。
２．テスト品
市販されているタイルカーペット１４銘柄。購入品は別表のとおり。
３．テスト対象物質
厚生労働省の室内濃度指針値が定められている化学物質を対象に調査することとし、どのような成分の揮発量が多いのかテストしたところ、トルエン、キシレン、エチルベンゼンの揮発量が比較的多かった。これらの化学物質は、接着剤成分として使用されているものである。接着剤成分として広く使用されているものには、これらの化学物質以外にホルムアルデヒド、アセトアルデヒドがあるため、併せて５物質を調査することとした。
４．テスト方法(1) タイルカーペットから揮発するトルエン、キシレン、エチルベンゼンの揮発量の測定（ヘッドスペース法による：資料１）
20ml サンプルバイアルにサンプル（4.5cm × 1.0cm）を入れ、80 ℃で 30 分間加熱後にガスクロマトグラフ／質量分析計により揮発する化学物質の揮発量を測定した。
(2) タイルカーペットから揮発する化学物質の放散速度の測定（小形チャンバー法による：資料２）上記ヘッドスペース法による測定で揮発量が最も多かったタイルカーペットについて、５物質（トルエン、キシレン、エチルベンゼン、ホルムアルデヒド、アセトアルデヒド）の放散速度の経時変化（28 日間）を小形チャンバー法（JIS A1901）により測定した。
５．テスト結果(1) ヘッドスペース法による測定結果
トルエン、キシレン、エチルベンゼンの３物質の揮発量の合計値が最も多かった銘柄は№１の 1811 であった（注）。次いで、№２の 1160 であり、他の銘柄に比べてこの２銘柄が特に多かった。化学物質ごとにみると、トルエンは№１が 1380、キシレン及びエチルベンゼ
ンは№２がそれぞれ 874、224 と最も多かった。
なお、揮発量に単位がないのは、揮発量の濃度ではなく、揮発量の相対的な多少を表しているためである。
（注）各物質の相対感度の違いを考慮しても№１の銘柄が、揮発量が最も多い。

-1-

表１ ヘッドスペース法による測定結果

銘柄 No.
1234567891011121314平 均
最 大最 小トルエン
1380
62
372
262
243
236
136
70
68
21
38
38
43
36
215
1380
21

キシレン エチルベンゼン
243
188
874
224
93
64
57
30
44
19
44
1557
2860
2860
2455
1525
13
22
15
22
916
9119
49
874
224
1692000
1800
1600
1400
1200
1000
800
600
400
200
0合

計
1811
1160
529
349
306
295
221
158
152
91
76
75
74
61
383
1811
61

エチルベンゼン
キシレン
トルエン

12

3

4

56

78

9 10 11 12 13 14銘柄Ｎｏ．

図１ トルエン、キシレン、エチルベンゼンの測定値-2-1400
1200
1000
800
600
400
200
0
123456789

10 11 12 13 14銘柄No.

図２ トルエンの測定値

1400
1200
1000
800600400200012345678910 11 12 13 14銘柄No.

図３ キシ レンの測定値

14001200100080060040020001234567891011121314銘柄No.

図４ エ チルベンゼンの測定値(2) 小形チャンバー法による測定結果
ヘッドスペース法による測定結果からトルエン、キシレン、エチルベンゼンの３物質の-3-揮発量の最も多かった№１の銘柄について、タイルカーペットから揮発する化学物質の放散速度を小形チャンバー法（JIS A1901）により 28 日間測定した。
ア．放散速度
銘柄№１のトルエン、キシレン、エチルベンゼンの放散速度は、７日目には１日目に比べ５分の１から 14 分の１に減少した。また、ホルムアルデヒド、アセトアルデヒドの放散はほとんどなかった。
表２経過日数トルエン
キシレン
エチルベンゼンホルムアルデヒド
アセトアルデヒド

小形チャンバー法による測定結果

１日20.813.48.0＜5.0＜5.0放散速度（μｇ／㎡・ｈ）
３日
７日
１４日
9.0
1.51.06.82.60.73.81.2＜0.56.6＜5.0＜5.0＜5.0＜5.0＜5.0２８日
0.9＜0.5＜0.5＜5.0＜5.0放散速度（μｇ／㎡・ｈ）

25201510トルエン
キシレン
エチルベンゼン

50１日

３日

７日

１４日

２８日

経過日数

図５ トルエン、キシレン、エチルベンゼンの放散速度の経時変化

イ．指針値との比較
小形チャンバー法による測定結果から、６畳の部屋（高さ 2.7m）にタイルカーペットを敷きつめ、部屋の喚起回数が１時間に 0.5 回の場合を想定し、それぞれの化学物質の室内濃度を推定した（資料３）。
推定した結果は表３のとおりであり、厚生労働省の定めた室内濃度指針値を超えるものはなかった。
表３ 室内濃度（推定）

経過日数
トルエン
キシレン
エチルベンゼンホルムアルデヒド
アセトアルデヒド

１日
15.49.95.9＜3.7＜3.7

室内濃度（μｇ／ｍ3）
３日７日
１４日２８日6.61.10.70.75.01.90.5＜0.42.80.9＜0.4＜0.44.9＜3.7＜3.7＜3.7＜3.7＜3.7＜3.7＜3.7-4-

指針値
2608703800
10048６．表示購入品の表示内容を別表に示した。
購入した１４銘柄のうち、材質表示がされているのは８銘柄、「臭いが強い場合は、風通しの良いところで２、３日置いてからご使用ください」等の臭気の注意表示がされているのは４銘柄と臭気については表示のないものが多かった。
７．結果に基づく措置
消費者、区市町村の消費者行政担当及び関係機関にテスト結果を情報提供する。
８．消費者へのアドバイス
トルエン等の揮発量は、タイルカーペットを敷いた後、１週間くらいで急速に減少しました。
タイルカーペットを敷いてからしばらくの間は換気をして新鮮な空気を取り入れましょう。

-5-タイルカーペットの表示
銘柄No.
表示
1
MADE IN CHINA
材質 表面：ポリエステル
裏面：ＥＶＡ樹脂（クッション材）
用途 キッチン・リビング・子供部屋・廊下等の家庭用敷物
2※お手入れの際は、汚れた部分のみを取り外して市販のカーペットクリーナー等をご使用ください。
※ご使用前に包装を解いて風通しの良い所に置き、臭いが消えてからご使用になる事をお勧めします。なお、包装を解きますと多少臭う場合があります。 （無害）34
注意
●コルクは細胞に空気を含んだ柔らかい素材の為、冷蔵庫等の重量物を長時間置く時はキャスター等の下に受け皿を使用して下さい。
（押し跡がつく場合が有ります。）●コルクは柔らかい素材の為、硬い物・尖った物等はキズの付く恐れが有ります。
●コルク表面に水、油等が付着すると滑る場合が有りますので良く拭き取ってご使用下さい。
5●コルクは１００％天然素材のため、直射日光が当たると変色する可能性が有ります。
●コルクは１００％天然資材のため、製造ロットにより表面の色の違いがある可能性が有ります。
特徴●天然コルクとラバーを二重貼りにしてクッション性を高めてあります。
●Ｆ-0（E-0）所得商品
コルク粒の圧搾用接着剤の残留物は一切有りません。
（JISA1460の試験方法によるホルムアルデヒド放散量は不検出でした。）
一般注意図記号 注意（お客様へ）●マットの上は滑りやすいので、走り回ったりしないで下さい。
●臭いが強い場合は、風通しの良いところで２、３日置いてからご使用ください。
一般注意図記号 警告（けいこく）●マット使用後、床を歩くと滑りやすいので注意してください。
●マットに飛びのったり駆け上がったりしないでください。
滑って思わぬケガをする恐れがあります。
6
一般注意図記号 ご注意（ごちゅうい）●温度差により伸縮することが、あります。
●サンルームや気温６５度を超える場所での、ご使用は避けてください。
●熱湯にはつけないでください、変形する恐れがあります。
●直射日光の当たる場所には長時間放置しないでください。変色や変質の恐れがあります。
●あやまって部品を飲み込まないよう注意してあげてください。
素材：ＥＶＡ樹脂
MADE IN CHINA
組成：ポリプロピレン100％7一般注意図記号 洗濯機による洗濯・脱水は行わないで下さい。
8注）材質及び臭気に関する注意表示には下線を付した。

-6-銘柄Ｎｏ．
表示
表面：ポリエステル100％
裏面：アクリル樹脂
一般注意図記号 注意●塩ビ床材の場合、付着しますので、使用しないで下さい。
●裏面にケバがつかないようフィルムを当てています。
ご使用前に、はがしてお使い下さい。
●床面のワックス、水等は、よく拭き取ってからご使用下さい。
●すべる場合がありますのでご注意下さい。
9●長期間敷きつめたままにしておくと、床面に密着することがあります。
一週間に一度位は、めくって風通しをして下さい。
●吸着力が強いときは、ゆっくりと取って下さい。（万一吸着部分が付着した時は、ぬるま湯で浸してからこすっていただきますと取れます。）●洗濯時、柔軟剤は使用しないで下さい。
●乾燥をしっかりして下さい。（乾燥機の使用は避けて下さい。）

10

一般注意図記号 警告（けいこく）●マットの上は滑りやすいので、走り回ったりしないで下さい。
●小さな部品があるので飲み込まないよう注意してください。
一般注意図記号 警告（けいこく）●温度差により収縮することがあります。
●マット使用後、床を歩くと滑りやすいので注意して下さい。
●マットに飛びのったり、駆け上がったりしないでください。滑って思わぬケガをする恐れがあります。
●小さな部品がありますので、飲み込まないよう注意して下さい。
一般注意図記号 ご注意（ごちゅうい）●臭いが強い場合は、風通しの良いところで２、３日置いてからご使用ください。
●温度差により、伸縮することがあります。
●サンルームや気温６５度を超える場所での、ご使用は避けてください。
●熱湯にはつけないでください。変形する恐れがあります。
●直射日光の当たる場所には長時間放置しないでください。変色や変質の恐れがあります。
●あやまって部品を飲み込まないよう注意してあげてください。
●おふろでの使用後はよく乾かして保管してください。
素材／本体：ＥＶＡ樹脂
MADE IN CHINA

11121314

一般注意図記号 警告（けいこく）
マットの上は滑りやすいので、走り回ったりしないで下さい。
一般注意図記号 警告（けいこく）●マット使用後、床を歩くと滑りやすいので注意してください。
●マットに飛びのったり駆け上がったりしないでください。
滑って思わぬケガをする恐れがあります。
一般注意図記号 ご注意（ごちゅうい）●臭いが強い場合は、風通しの良いところで２、３日置いてからご使用ください。
●温度差により伸縮することが、あります。
●サンルームや気温６５度を超える場所での、ご使用は避けてください。
●熱湯にはつけないでください。変形する恐れがあります。
●直射日光の当たる場所には長時間放置しないでください。変色や変質の恐れがあります。
●あやまって部品を飲み込まないよう注意してあげてください。
素材 本体：ポリプロピレン/ＥＶＡ樹脂
MADE IN CHINA
表面：ポリプロピレン 100％
裏面：ポリエチレンスポンジ 100％
原産地：台湾
素材：ＥＶＡ樹脂
火気の近くでは使用しないで下さい。
-7-

資料１
ヘッドスペース法分析条件
１．ヘッドスペースサンプラー
ヘッドスペースサンプラー：ﾋｭｳﾚｯﾄ ﾊﾟｯｶｰﾄﾞ社製
バイアルビン： 20mlサンプルループ： 1ml

オーブン温度： 80 ℃

サンプルループ温度：100 ℃

HP7694

トランスファアライン温度：105 ℃
加熱時間： 30 分

加圧時間： 0.1 分ループ充填時間：0.01 分ループ平衡化時間：0.05 分

注入時間

： 1.0 分２．ガスクロマトグラフィ／質量分析
ガスクロマトグラフ／質量分析計：ﾋｭｳﾚｯﾄ ﾊﾟｯｶｰﾄﾞ社製 HP6890 ＋ HP5973A
カラム：HP − 624（60 ｍ× 0．25mm i.d.× 1.4 μｍ）

カラム温度：35 ℃(5min)− 5 ℃/min − 220 ℃(0min)

注入口温度：130 ℃

キャリヤーガス：ヘリウム、定流量 1ml、スプリット比 10:1
ｲﾝﾀｰﾌｪｰｽ温度：260 ℃

測定モード

：スキャン

ピーク面積の算出：(1) それぞれの物質について、ターゲットイオン（定量計算に使用するイオン：トルエン、キシレン、エチルベンゼンの場合、質量数 91）のピーク面積を求める。
(2) (1)で求めたターゲットイオンのピーク面積に係数を掛けて各測定対象物質のピーク面積を求める。
ピーク面積＝ターゲットイオンのピーク面積×係数
標準試料のＴＩＣ(ﾄｰﾀﾙｲｵﾝｸﾛﾏﾄｸﾞﾗﾑ)のピーク面積係数＝
標準試料のターゲットイオンのピーク面積-8-資料２
小形チャンバー法分析条件
１．小形チャンバー法（JIS A1901）について
このＪＩＳ規格は小形チャンバーを用いて建築材料から空気中に放散する揮発性有機化合物（ＶＯＣ）及びアルデヒド類の測定方法について規定したものである（平成 15 年 1月 20 日制定）。
この試験では、小形チャンバー内の放散物質濃度を測定し、通過する空気流量及び試験片の表面積から建築材料の単位面積当たりのＶＯＣ及びアルデヒド類の放散速度を算出する。
小形チャンバー条件：容積20 ç ステンレス製

温度

28 ℃

相対湿度50 ％換気量167 ml/min （換気回数 0.5 回/h）

試料負荷率 2.2 ｍ 2/ｍ 3
空気捕集：試験開始から 1 日、3 日、7 日、14 日、28 日経過後に採取

２．ＶＯＣ分析条件（固相吸着−加熱脱着−ガスクロマトグラフィ／質量分析）(1) 固相吸着−加熱脱着捕集管：CarbopackB ＋ Carboxen1000（スペルコ社製）
空気捕集量 1 ç(167ml/min)

加熱脱着装置：パーキン エルマー社製

脱着温度（時間）：300 ℃(15min)

２次脱着温度（時間）：27 ℃

ATD400→ 300 ℃(15min)(2) ガスクロマトグラフィ／質量分析
ガスクロマトグラフ／質量分析計：ﾋｭｳﾚｯﾄ ﾊﾟｯｶｰﾄﾞ社製 HP6890 ＋ HP5973B
カラム：HP − VOC（60 ｍ× 0．32mm i.d.× 1.8 μｍ）

カラム温度：35 ℃(2min)− 15 ℃/min − 95 ℃(0min)− 2.5 ℃/min− 100 ℃(0min)− 5 ℃/min − 250 ℃(1min)

測定モード

：スキャン

３．ホルムアルデヒド・アセトアルデヒド分析条件（ＤＮＰＨ誘導体化固相吸着／溶媒抽出−ＨＰＬＣ法）
捕集管：Sep-Pak DNPH（ウォーターズ社製）
空気捕集量

10 ç(167ml/min)

カラム：CAPCELLPAK Ｃ-18

移動相：アセトニトリル：水（６：４）

250mm×4.6mm

カラム流量：１.2ml/min
検出器：ＵＶ 360 nm-9-資料３
室内濃度計算（推定）Ct ＝（EFa × A）／（ｎ× V）
Ct ：経過時間ｔにおける濃度(μｇ／㎥)
EFa ：単位面積当たりの放散速度(μｇ／㎡・ｈ)
A：部屋の面積(㎡)

６畳の部屋の面積 9.9(㎡)ｎ：換気回数 0.5 回／ｈ

V：部屋の容積(㎥)

６畳の部屋の容積

面積 9.9(㎡)×高さ 2.7(m)＝ 26.7(㎥)

室内濃度（トルエン１日目の場合）
Ct＝（20.8(μｇ／㎡・ｈ)× 9.9(㎡)）／（0.5(回／ｈ)× 26.7(㎥)）＝ 15.4(μｇ／㎥)- 10 -